440 BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 



le sel qui provoque le gonflement et la desagregation des liants 

 hydrauliques a l'eau de mer: le sulfoaluminate de chaux. 



La technique a propose plusieurs moyens d'obvier â la forma- 

 tion de ce sel, moyens que nous ne traiterons pas ici, car ils sor- 

 tent du cadre de cette etude. II sutfit de savoir qu'on pourrait fixer 

 l'hydrate de chaux au fur et a mesure de sa formation, par carbona- 

 tation par exemple, ou par tout autre moyen comme Tadjonction 

 de silice hydraulique ou tout autre substance capable de lier l'hy- 

 drate de chaux. 



Nous avons vu que l'hydrate de chaux qui se forme lors de la 

 prise et du durcissement des ciments est un des facteurs neces- 

 saires a la formation du sulfoaluminate, ce sel etant un sel double 

 forme d'aluminate et de sulfate de chaux, qui ne peut se former 

 que dans une solution saturee d'hydrate de chaux. 



On peut de meme employer des ciments avec un minimum d'alu- 

 mine ou bien rechercher a obtenir ce dernier corps, dans Ies ci- 

 ments, sous une forme difficilement ou meme pas du tout decom- 

 posable par l'eau. 



L'essentiel pour l'ingenieur charge de receptionner un ciment 

 destine a des constructions maritimes est, qu'il soit en mesure de 

 choisir le materiei qui offre le plus de securite a tous Ies points de 

 vues, sans autrement s'inquieter par quel moyen ce resultat a ete 

 obtmu, comme on ne s'inquiite pas dans la reception usuelle des 

 ciments pDrtland, si ceux-ci ont ete fabriques par voie humide ou 

 par voie ssche, s'ils proviennent de matieres prcmieres composees 

 de craie et d'argile, de marne et calcaire ou bien de produits se- 

 condaires d'un industrie quelconque, comme Ies laitiers de haut 

 fourneaux, meles et broyes avec la quantite suffisante de calcaire 

 correspondant au dosage du portland, puis soumis a la cuisson et 

 moulus. 



En un mot, le ciment, qui toutei choses egales d'ailleurs, pre- 

 sentera le moins d'alumine combinable est celui qui offrira le plus 

 de securite et celui qu'il faudra choisir pour Ies constructions ma- 

 ritimes. Ce choix devra meme se faire, si Ies essais de resistance 

 du ciment en question, tout en correspondant aux normes fix^es pour 

 la reception, sont moins bons que ceux d'un autre ciment, essaye 

 contradictoirement, mais qui est plus riche en alumine combinable. 



